9 



PROVE SUI MATERIALI DA COSTRUZIONE 



223 



Tabella B. 



a 



r 



30 



40 



35 



25 



20 



10 



15 



0,030 

 0,026 

 0,023 

 0,021 

 0,019 

 0,018 

 0,017 



2,48 

 2,18 

 1,94 

 1,75 

 1,60 

 1,48 

 1,38 



dei quali coefficienti ci siam serviti per dedurre i valori più approssimati di a' e 

 di E che trovansi registrati nella Tabella VII. Anche qui si può notare che già per 

 Ef\E c = \h si ha una diminuzione, nel valore di o' del 13 °/ e nel valore di E di 

 circa il 12 °/o, e pel valore Ef-.E C — 25, come si verifica per la trave 11, tale di- 

 minuzione raggiunge il 30 % pel valore di o' e più del 29 °/ pel valore di E. 



Mentre passando dalle travi semplici a quelle armate con due tondini nella zona 

 tesa, si riscontra un aumento notevolissimo nel valore della resistenza massima ap- 

 parente a', non si avverte un corrispondente aumento nella trave 16 a quattro ton- 

 dini rispetto a quella a due, cioè il vantaggio della doppia armatura non è consi- 

 derevole. Ciò concorda con quanto ho già messo in rilievo nella mia precedente Nota I. 



È rimarchevole che mentre i valori del modulo di elasticità per la pressione 

 semplice e per la tensione semplice sono, come vedesi, dello stesso ordine di gran- 

 dezza, quello per la flessione è notevolmente inferiore. Ciò può dipendere in parte 

 dal fatto che le esperienze a flessione sono state eseguite dopo soli tre mesi di sta- 

 gionatura, ma più ancora dalla difficoltà maggiore di ben pigiare il beton in causa 

 della presenza dei ferri. 



E interessante infine di notare come decresce rapidamente il valore di E c col 

 crescere della sollecitazione al di là del periodo elastico. Di ciò ci si rende facil- 

 mente convinti calcolando per mezzo dei coefficienti delle tabelle A e B e delle de- 

 formazioni registrate nella tabella VI i vari valori di E c . Si noti però che per sforzi 

 molto rilevanti questo calcolo diviene illusorio perchè il fenomeno reale della fles- 

 sione si allontana notevolmente da quello considerato dalla teoria la quale, come è 

 noto, è rigorosa soltanto per il periodo elastico. 



Così, ad esempio, per la trave 2 armata con 4 tondini, durante il secondo pe- 

 riodo di deformazione, nel quale ad un incremento di 0^20 dello sforzo esterno, cor- 

 rispondono 5 /i 00 mm di freccia, il modulo di elasticità dal valore 132 Veni* discende a 

 quello di 



1,38 



0,20 

 0,005 



— '■ 55 /hii s 



